Einige Beobachtungen über Kiesel- und Kalknadeln von Spongien. 247 



sehr reines, mit koncentrirter Schwefelsäure und Chromsäure gerei- 

 nigtes Material, das ich dargestellt hatte, zu Grunde. Das Wasser 

 wurde durch Zusammenschmelzen der Substanz im Glasrohr mit 

 einem Gemisch von doppelchromsaurem Kali und Quarzpulver (4 : 1) 

 bestimmt, im Chlorcalciumrohr aufgefangen und gewogen. Gleich- 

 zeitig wurde dabei auch auf Kohlensäure geachtet, jedoch keine ge- 

 funden; eben so wenig ließen sich Kohlenstoff und Stickstoff qualitativ 

 nachweisen. Die Analysen ergaben folgende Resultate: 





I 



II 



Si0 2 = 



92,55 % 



92,31 % 



MgO == 



0,19 



0,14 



K 2 = 



0,65 : 



0,62 » 



Na 2 = 



0,82 » 



0,80 



H 2 = 



5,96 » 



5,98 » 



100,17 % 99,85 % 



Thonerde, Eisen und Kalk waren in Spuren nachweisbar. Was bei 

 diesen beiden Analysen vor Allem auffällt, ist die Nichtnachweisbar- 

 keit sicherer Mengen organischer Substanz. Ich habe daher nach- 

 träglich das in ansehnlicher Menge vorhandene Nadelmaterial, mit dem 

 die beiden Analysen ausgeführt waren, geprüft und gefunden, dass bei 

 Behandlung mit schwacher Flusssäure zahlreiche Achsenfäden zurück- 

 bleiben, dass also sicher noch organische Substanz vorhanden ist. 

 Jedenfalls muss jedoch ihr Gesammtbetrag gegenüber der Meuge der 

 anorganischen Substanzen so unerheblich sein, dass sie nicht oder kaum 

 bestimmbar erscheint. Bei Kieselnadeln mit relativ dickeren Achsen- 

 fäden, z. B. denen der Tetkya, wird es leichter sein, die Menge und even- 

 tuell auch die Zusammensetzung der organischen Substanz festzustellen. 



Wegen der Differenz des von mir ermittelten Glühverlustes der 

 pulverisirten Nadeln (6,78 %) m ^ dem durch direkte Bestimmung 

 gefundenen Wassergehalt der beiden Analysen, habe ich mit dem 

 Material nochmals eine Bestimmung vorgenommen. Dieselbe ergab 

 bei vierstündigem Erhitzen des lufttrockenen, feinpulverisirten Mate- 

 rials bei 110° einen Verlust von a. 3,27%, b. 2,99 o/ 0) darauf % k 

 heftig geglüht, gingen weiter a = 4,18%, b = 3,89% verloren, ins- 

 gesammt also a = 7,45 %, 1) = 6,88 %,. Feinpulverisirtes Material, 

 das zuvor mit rauchender Salpetersäure gekocht, darauf ausgewaschen, 

 auf dem Wasserbad getrocknet und 3 / 4 h heftig geglüht war, ergab 

 einen Glühverlust von 6,17% (bei 110° hatte es 2,02% verloren). 

 Berechnet man den Glühverlust, den das bei 110° getrocknete Materini 



